— 141 — 



Per quanto non paragonabili con i risultati precedenti, perchè il ricuo 

 cimento influisce sui valori della variazione residua, pure, per l'interesse 

 che possono presentare, si danno anche i risultati ottenuti per la platinite 

 49 % Ni ricotta I valori residui sono in questo caso anche più piccoli 

 di quelli ottenuti per l'invar e nei limiti delle temperature raggiunte si ha 

 dopo un massimo per la variazione negativa un ritorno a variazioni residue 

 positive. Per questa lega si è spinto lo studio fino alle alte temperature, 

 apprezzate grossolanamente con uno stereo-pirometro, e come dimostra la 

 tabella 111 si ha una seconda variazione nell'andamento della curva e nel 

 senso di una diminuzione della variazione residua ciò che elimina il dub- 

 bio che l'aumento di resistenza a temperature piuttosto alte sia dovuto alle 

 variazioni di sezione per l'ossidazione. 



Tabella III. 



Intensità 

 della corrente 

 di ricuocimento 

 (Ampère) 



Temperature 



Variazioni 



residue 

 percentuali 



4.5 



625° 



+ 3.155 



5.0 



680° 



4- 3.298 



5.6 



785° 



+ 2.757 



7.0 



910° 



+0.963 



Come si rileva poi da tutti i risultati ottenuti, i valori della resistenza 

 subiscono nel tempo dopo il ricuocimento delle variazioni continue per quanto 

 piccolissime: anche dopo periodi piuttosto lunghi di riposo si hanno difatti 

 valori che presentano differenze solo nella quarta cifra decimale come si può 

 rilevare, ad esempio, per i ricuocimenti alle temperature corrispondenti alle 

 intensità di 3 e 4 ampère per l'invar malgrado a queste temperature si abbia 

 una brusca variazione nel comportamento del filo. 



Le maggiori variazioni si hanno nella prima mezz'ora d : che è cessato 

 il riscaldamento: queste variazioni, che non sono dovute ad effetto di tem- 

 peratura, indicano un vero e proprio processo interno che continua lunga- 

 mente per quanto in proporzioni sempre più ridotte, ciò che conferma il ca- 

 rattere poco stabile di queste leghe come risulta da tutte le esperienze del 

 Guillaume. 



In quanto al cambiamento di segno della variazione residua, si è indotti 

 a pensare che la detta variazione corrisponda al passaggio per il punto di 

 trasformazione che per queste leghe è compreso nell' intervallo 400°-460° 

 (H. Le Chatelier). 



( l ) Per la platinite 49 % Ni non fu possibile eseguire esperienze su fili crudi man- 

 candone nella provvista esistente in questo laboiatoiio, e non potendone ottenere per tra- 

 filatura di fili più grossi ricotti per mancanza di filiere d'agata. 



